( '68 ) 

 » L'expérience suivante en est une preuve : la densité de la porcelaine 

 de Bayeux, qui a servi à nos expériences, a été prise à la température de 

 17 degrés d'abord, avant toule opération; puis, après des cuissons succes- 

 sives, à des températures de plus en plus élevées. Nous avons obtenu les 

 résultats suivants : 



Densité. 



Porcelaine de Bayeux 2, «46 



Porcelaine de Bayeux chauffée au rouge clair 2 ,060 



Porcelaine de Bayeux chauffée au blanc 2 ,023 



Porcelaine de Bayeux chauffée de nouveau à la même température. . . 2,023 



» Il est clair que la porcelaine se vitrifie dans ces circonstances, et qu'en 

 se vitrifiant elle se comporte comme le quartz ou les matières silicatées 

 qui perdent, comme l'a fait voir le premier ÎM. Cli. Sainte-Claire Deville, 

 une portion considérable de leur densité. Ce fait, dont M. Ch. Deville a 

 démontré toute la généralité et toute l'importance dans l'explication des 

 phénomènes géologiques, est intervenu dans une simple expérience de phy- 

 sique pour troubler tous nos calculs. Avant que nous l'eussions régulière- 

 ment constaté, il apportait dans nos résultats une complication qui dispa- 

 raît aujourd'hui. C'est même ce qui explique le retard apporté à la publi- 

 cation de ces recherches commencées déjà depuis longtemps. 



» 1° Dilatation normale de la porcelaine. — La dilatation permanente de la 

 porcelaine ne paraît apporter aucun changement sensible dans le coeffi- 

 cient de dilatation de la matière plus ou moins vitrifiée. Entre rooo et 

 i4oo degrés le coefficient varie peu et se maintient entre o,ooooiGo et 

 0,0000170. Mais vers i5oi degrés et au-dessus le chiffre monte brusque- 

 ment à 0,0000200, en se rapprochant par conséquent de la dilatation du 

 verre. C'est ce qui résulte de la simple inspection des tableaux suivants que 

 nous donnons comme spécimens ; nos expériences, qui montent à plus de 

 deux cents, ne pouvant prendre place dans cet extrait. 



